﻿12 0. Mügge, Zur Kemitnis liaarförmiger Kristalle. 



In dem Handbuch der anorganischen Chemie von Abegg 

 (IL 1. p. 674. 1908.) wird das natürliche Drahtsilber zu den 

 amorphen Modifikationen gerechnet und das wird meines Er- 

 achtens hinsichtlich seines ursprünglichen, in der Form 

 noch angedeuteten Zustandes auch zutreffen, jetzt aber stellen 

 diese Drähte zweifellos nur noch Pseudomorphosen 

 von regulärem nach solchem amorphen Silber vor 

 und bei manchem ist es unter stetiger Kornvergrößerung nach 

 und nach zur Ausbildung jener schönen Kristalle wie z. B. denen 

 von Kongsberg gekommen, welche wegen ihrer mannigfaltigen 

 Verzerrung, sonderbaren Aneinanden-eihung und Durchwachsung 

 oft so schwer zu entziffern sind. Zwischen diesen deutlichen 

 Kristallen und den haar-, draht- etc. förmigen Massen gibt es 

 alle Übergänge. 



An den Kristallen fällt es bei näherer Untersuchung bald 

 auf, daß ihre Flächen selbst an Stellen, wo der Draht, von dem 

 sie einen Teil bilden, stark gekrümmt ist, doch ganz ebenflächig 

 sind und daß im allgemeinen auch da, wo letzteres nicht der 

 Fall ist, ihre Krümmungen keineswegs der des Drahtes ent- 

 sprechen. Im allgemeinen erscheinen vielmehr ebenflächige 

 Kristalle der Form (III) . (001) längs krummen und zwar meist 

 windschiefen Leitlinien treppenförmig aneinander gereiht, wobei 

 die Individuen je nach ihrer Orientierung zur Achse des Drahtes 

 stark verzerrt zu sein pflegen, aber Verzerrung und Aneinander- 

 reihung bedingen nicht die Drahtform, sondern umgekehrt. Gleich- 

 artige Flächen benachbarter Individuen gehen im aUgemeinen 

 nicht durch allmähliche Ivrümmung ineinander über, sondern 

 stoßen unter bestimmten, sehr wechselnden, aber endlichen Winkeln 

 aneinander. Die Flächen sind meist frei von Translationsstreifung, 

 nur die wirklich deformierten Kristallteile zeigen sie, aber sie 

 erscheinen gegenüber der ganzen Drahtform nur etwa wie Beulen 

 an einem im großen und ganzen noch wohl erhaltenen Gefäß. 



Es wiederholt sich hier also makroskopisch dasselbe, was miki'o- 

 skopisch, aber infolge der optischen Anisotropie trotz Mangels 

 kristallographischer Formen doch viel augenfälliger in den Härchen 

 von Eisenvitriol zu sehen war; es handelt sich nicht, wie man 

 angesichts der großen Plastizität des Silbers anzunehmen geneigt 

 sein könnte, um deformierte Kristalle, sondern um Pseudo- 

 morphosen. 



